136 A. Weeterkamp: Bestimmung des Bleis. 



2 a) 0,581 g Substanz gaben 0,0158 g PbOg, entsprechend 0,01371 g Pb = 

 2,36% Pb. 



2b) 0,572 g Substanz gaben 0,0157 g Pb02, entsprechend 0,0136 g Pb = 

 2,37% Pb. 



III. Analysen, bei denen die Trennung von Blei und Zinn mit 

 roter, rauchender Salpetersäure vom spez. Gew. 1,52 erfolgte. 



1. Bei Anwendung von 7 %iger Blei-Zinnlegierung gelangte man 

 mit roter, rauchender Salpetersäure vom spez. Gew. 1,52 zu folgenden 

 Resultaten : 



la) 0,607 g Substanz gaben 0,0483 g PbOg, entsprechend 0,0419 g Pb = 

 6,902% Pb. 



1 b) 0,598 g Substanz gaben 0,0478 g PbOg, entsprechend 0,0414 g Pb = 

 6,92% Pb. 



2. Bei Anwendung von 2,5 % Blei-Zinnlegierung gelangte man 

 mit roter, rauchender Salpetersäure vom spez. Gew. 1,52 zu folgenden 

 Resultaten : 



2 a) 0,5248 g Substanz gaben 0,0146 g Pb Og, entsprechend 0,0127 g Pb = 

 2,42% Pb. 



2 b) 0,5 g Substanz gaben 0,0139 g PbOj, entsprechend 0,0121 g Pb = 

 2,42 % Pb. 



3. Bei Anwendung einer 1,05% igen Blei-Zinnlegierung kam man 

 mit roter, rauchender Salpetersäure vom spez. Gew. 1,52 zu folgenden 

 Resultaten : 



3 a) 0,619 g Substanz gaben 0,00705 g PbOa, entsprechend 0,00607 g Pb = 

 0,98% Pb. 



3 b) 0,589 g Substanz gaben 0,0066 g PbOa, entsprechend 0,00572 g Pb = 

 0,97% Pb. 



"Vorstehende Analysen zeigen, daß man bei der elektrolytischen 

 Bestimmung von Blei durch Behandlung von Blei-Zinnlegierungen 

 mit roter, rauchender Salpetersäure vom spez. Gew. 1,52 Resultate 

 erhält, die mit denen der erstgenannten Methode gut übereinstimmeü. 

 Man kann also ohne Bedenken bei der Bestimmung von Blei in Blei- 

 Zinnlegierungen, auch wenn dieselben nur einen geringen Prozent- 

 gehalt Blei enthalten, sich der einfacheren Methode, der Trennung durch 

 Salpetersäure, bedienen, nur muß man eine möglichst konzentrierte 

 Säure, am besten die rote, rauchende Süpetersäure vom spez. Gew. 

 1,52 anwenden. 



Die Ausführung dieser Methode geschah nun folgendermaßen: 

 Etwa 0,5 g der fein geraspelten Legierung wurden in einer mit Trichter 

 verdeckten Porzellanschale mit etwa 2 bis 3 ccm roter, rauchender 

 Salpetersäure vom spez. Gew. 1,52 versetzt. Nachdem dieselbe etwa 

 V« Stunde lang in der Kälte eingewirkt hatte, wurden noch 2 bis 3 



